Hubungan Sifat Optik terhadap Kinerja Sel Surya DSSC Transparan Berbahan Dye Sintetik DN-F01 sebagai Sensitizer
Agus Supriyanto 1* , Ari Handono Ramelan 1 , Mohd Khairul Bin Ahmad 2 , Febrina Ramadhani 1 , Diani Galih Saputri 1
1 Departemen Fisika FMIPA UNS, Surakarta
2 Department of Electronics Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia *agusf22@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
Dye sensitized solar cell (DSSC) is the third generation of solar cells that currently developing by researchers to get the best performance. The selection of dye as a component of DSSC has a big influence  in  the  light  absorption  process.  In  this  study,  DN-F01  organic  dye  was  used  as  a sensitizer with various concentrations. The optical properties test was carried out on the DN-F01 dye  solution  by  UV-Vis  spectrophotometer  (Shimadzu  UV-1800)  and  the  DSSC  fabricated performance  was  tested  by  portable  solar  simulator  (ORIEL  Sol1A).  From  the  results,  the  DN- F01  absorbance  has  ability  to  absorb  light  in  the  300-500  nm  wavelength  range.  The  greatest efficiency value in this research is 2.44% obtained from the sample was immersed with the largest concentration of dye DN-F01 which has the smallest band gap energy of 2.38 eV.
Keywords: DSSC, DN-F01, absorbance, band gap

## ABSTRAK
Dye  sensitized  solar  cell (DSSC)  merupakan  generasi  ketiga  sel  surya  yang  saat  ini  terus dikembangkan  oleh  para  peneliti  untuk  mendapatkan  kinerja  terbaik.  Salah  satu  langkah penting yang dilakukan adalah pemilihan dye sebagai salah satu komponen yang berpengaruh besar  dalam  proses  penyerapan  cahaya.  Pada  penelitian  ini  digunakan dye organik  sintetik DN-F01  sebagai  sensitizer  dengan  variasi  konsentrasi.  Pengujian  sifat  optik  dilakukan  pada larutan dye sintetik  DN-F01  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  ( Shimadzu  UV-1800) dan uji kinerja sel surya yang telah difabrikasi menggunakan portable solar simulator (ORIEL Sol1A). Dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  serapan  energi dye sintetik  DN-F01  memiliki kemampuan  serapan  pada  rentang  panjang  gelombang  300-500  nm.  Nilai  efisiensi  terbesar pada penelian ini adalah 2,44% diperoleh dari sampel pada perendaman dye sintetik DN-F01 dengan konsentrasi terbesar yang memiliki celah pita energi terkecil sebesar 2,38 eV.
Kata kunci: DSSC, dye DN-F01, serapan energi, celah pita energi

## PENDAHULUAN
Energi surya sebagai sumber energi terbarukan memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi  penggunan  energi  listrik.  Pemanfaatan  energi  surya  sebagai  sumber  energi listrik saat ini masih sangat kecil, untuk mengoptimalkannya para peneliti terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap teknologi  perangkat sel  surya salah satunya  yaitu perangkat sel surya Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) [1,2].
DSSC merupakan perangkat sel surya generasi ketiga  yang dikembangkan oleh O’Regan dan Grätzel yang memiliki beberapa keunggulan diantaranya fabrikasi yang mudah, ramah lingkungan,  biaya  yang  murah,  dan  plastisitas  yang  baik [3-5] .  Secara  umum  komponen
penyusun  DSSC  terdiri  dari  substrat  konduktif  transparan, dye ,  semikonduktor,  elektrolit dan  elektroda  lawan [6] .  Prinsip  kerja  DSSC  adalah  perpaduan  antara  optik,  listrik,  dan kimia [7] , serta didasarkan pada sensitisasi lapisan semikonduktor celah pita energi melalui pewarna yang sesuai yang mampu menyerap cahaya tampak [8] .
Titanium dioksida (TiO 2 ) secara luas digunakan sebagai fotokatalisis dan elektroda dalam sel  surya,  dan  telah  dianggap  sebagai  bahan  yang  menjanjikan  karena  sifat  fisik  dan kimianya [9] .  TiO 2 sebagian  besar  juga  digunakan  sebagai  pigmen  dalam  cat  serta  bahan pelapis dalam film tipis optik karena sangat transparan dan memiliki indeks bias tinggi dan daya  tahan  kimia  di  daerah  IR  dan  cahaya  tampak.  TiO 2 sangat  menarik  dalam  aplikasi teknologi  karena  fase  morfologi  dan  kristalinnya  yang  memiliki  tiga  fase  kristalografi yang  berbeda:  brookite,  anatase  dan  rutile.  TiO 2 memiliki  sejumlah  sifat  yang  menarik seperti  celah  pita  lebar  (3,2eV)  untuk  anatase,  non  toksisitas,  transparansi  dalam  cahaya tampak, refraktivitas tinggi dan dielektrik konstan [10, 11] .
Dye sebagai  fotosensitizer  memiliki  fungsi  utama  dalam  menyerap  foton  dan  mengubah energi  matahari  menjadi  listrik [12] .  Semakin  lebar  jangkauan  panjang  gelombang  yang dapat  diserap  oleh dye maka  akan  semakin  banyak  foton  yang  diserap  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  DSSC. Dye yang  digunakan  sebagai  sensitizer  harus  memiliki kemampuan  serapan  pada  rentang  panjang  gelombang  tampak  400-800  nm,  stabil,  tidak mudah  terdegradasi,  dan  mengikat  kuat  permukaan  oksida  semikonduktor [13] . Dye pada DSSC  diklasifikasikan  menjadi dye alami,  organik  dan  logam-organik. Dye organik memiliki  kelebihan  yaitu  koefisien extinction molar  tinggi  sehingga  cocok  diaplikasikan pada  semikonduktor  TiO 2 [14] .  Pada  penelitian  ini  digunakan dye organik  sintetik  dari Dyenamo  Company tipe  DN-F01  sebagai  sensitizer  yang merupakan  pewarna  organik gugus triphenylamine (TPA) dengan karakteristik unik seperti non planaritas dan koefisien serapan molar tinggi [15] .
Proses  konversi  energi  dalam  DSSC  melibatkan  zat  warna  yang  menyerap  foton  (energi hυ)  dan  elektron  disuntikkan  ke  dalam  pita  konduksi  TiO 2 .  Elektron  kemudian  menuju elektroda melalui semikonduktor TiO 2 yang menyebabkan pewarna teroksidasi kemudian diregenerasi  oleh  I - dalam  elektrolit  dan  I - diregenerasi  oleh  reduksi  I 3 - pada  elektroda lawan [16] .  Koneksi  antara  TiO 2 pada  elektroda  kerja  memainkan  peran  penting  dalam mencapai efisiensi konversi cahaya tinggi ke listrik pada perangkat sel surya DSSC. Selain itu dibutuhkan fotogenerasi elektron yang mengalir ke film oksida dengan sedikit kerugian untuk  rekombinasi  antar  permukaan  sel  sehingga  menghasilkan  efisiensi  konversi  yang tinggi [17] .

## METODE
Pada  penelitian  ini  digunakan Fluorine-doped  Tin  Oxide  ( FTO)  sebagai  substrat  kaca konduktif,  pasta  TiO 2 transparan  18-20  nm, dye organik  sintetik  tipe  DN-F01  sebagai sensitizer yang diperoleh dari Dyenamo Company , dan pasta platina tipe DN-EP01 sebagai elektroda  lawan.  Deposisi  lapisan  semikonduktor  TiO 2 dan  elektroda  lawan  platina  pada FTO  berukuran  (2x2)  cm 2 dengan  area  aktif  (0,7x0,7)  cm 2 menggunakan  metode spin coating dengan  kecepatan  1000  rpm . Sampel  yang  sudah  dideposisi  kemudian  di- annealing mengguakan furnace  carbolite dengan  suhu  450 o C. Dye sintetik  DN-F01 dilarutkan  menggunakan  etanol  dengan  variasi  konsentrasi  larutan  2x10 -3 M,  7x10 -3 M, dan 10x10 -3 M  dan diberi  inisial masing-masing  Y1, Y2, dan Y3.    Larutan kemudian  di- stirrer dengan kecepatan 350 rpm pada suhu 40 o C selama 1 jam hingga homogen.
Pada  penelitian  ini  karakterisasi  optik  dilakukan  pada  larutan dye sintetik  DN-F01 menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  ( Shimadzu  UV-1800)  untuk  memperoleh  nilai serapan energi dan celah pita energi.  Kinerja sel  surya DSSC yang telah difabrikasi diuji menggunakan portable solar simulator (ORIEL Sol1A).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inisial  larutan dye Y1,  Y2,  dan  Y3  diuji  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  dengan rentang  panjang  gelombang  300-800  nm.  Hasil  pengujian  menunjukkan  daya  serapan energi  pada  setiap  larutan  terjadi  pada  rentang  panjang  gelombang  300-500  nm  seperti yang  terlihat  pada  Gambar  1.  Nilai  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  oleh  Hagberg et  al (2007) serta Tiwari dan Pal (2015) yang menunjukkan serapan energi larutan dye sintetik DN-F01  terjadi  pada  panjang  gelombang  300-500  nm [18,  15] .  Dari  Gambar  1.  terlihat bahwa  ketiga  larutan  memiliki  bentuk  grafik  yang  cenderung  sama  dengan  nilai  serapan energi  yang  berbeda.  Perbedaan  nilai  serapan  energi  yang  diperoleh  dipengaruhi  oleh besarnya  konsentrasi  setiap  larutan.  Serapan  energi  suatu  senyawa  pada  suatu  panjang gelombang tertentu bertambah dengan banyaknya molekul  yang mengalami transisi  yang nilainya  bergantung  pada  struktur  elektronik  senyawa,  kepekatan,  dan  panjang  sel  suatu material [19] .
Larutan  Y3  dengan  konsentrasi  terbesar  memiliki  nilai  serapan  energi  sebesar  3,95  a.u dengan dua puncak yaitu 407 nm dan 487 nm pada rentang sinar tampak dengan panjang gelombang  400-500  nm  serta  serapan  energi  sebesar  4,10  a.u  dengan  puncak  gelombang 313  nm  untuk  serapan  pada  sinar  ultraviolet  pada  panjang  gelombang  300-400  nm. Larutan Y2 memiliki nilai serapan energi 3,89 a.u dengan puncak gelombang 408 nm dan serapan  energi  3,63  a.u  dengan  puncak  gelombang  479  nm  untuk  serapan  pada  sinar tampak dengan panjang gelombang 400-500 nm serta serapan energi 4 a.u dengan puncak gelombang  313  nm  untuk  serapan  sinar  ultraviolet  dengan  panjang  gelombang  300-400 nm. Larutan Y1 memiliki nilai serapan energi 3,85 a.u dengan puncak gelombang 409 nm dan serapan energi 3,48 a.u dengan puncak gelombang 465 nm untuk serapan pada sinar tampak  dengan  panjang  gelombang  400-500  nm  serta  serapan  energi  2,97  a.u  dengan puncak  gelombang  310  nm  untuk  serapan  sinar  ultraviolet  dengan  panjang  gelombang 300-400 nm.
Sinar  ultraviolet  pada  rentang  panjang  gelombang  200-400  nm  dan  sinar  tampak  pada rentang  panjang  gelombang  400-800  nm,  memiliki  energi  yang  cukup  untuk  membuat elektron  pada  kulit  terluar  berpindah  ke  tingkat  energi  yang  lebih  tinggi [20] .  Hasil pengukuran  spektrum  serapan  energi  yang  disajikan  pada  Gambar  1.  mengindikasikan bahwa dye sintetik DN-F01 dengan kemampuan penyerapan energi pada rentang panjang gelombang  300-500  nm  mampu  mengeksitasi  eksiton  ( electron-hole )  dari Highest Occupied  Molecular  Orbital (HOMO)  menuju Lowest  Unoccupied  Molecular  Orbital (LUMO).  Penyerapan  pada  panjang  gelombang  sinar  tampak  terjadi  karena  transisi transfer muatan intra-molekul dalam dye , dan dasar untuk transisi ini adalah adanya efek dorong-tarik molekul elektronik. Donor elektron dan akseptor dalam D- π–A dye bertindak sebagai  sistem  elektron  dorong-tarik;  semakin  kuat  efek  dorong-tarik  elektron,  semakin jelas  efek  transfer  muatan  intra-molekul  dan  semakin  banyak  pita  serapan  pada  daerah panjang  gelombang  yang  lebih  besar [21] .  Hal  ini  memungkinkan  semakin  banyak  foton yang dapat diserap oleh dye untuk dikonversi menjadi energi listrik.
Sistem  yang  bertanggung  jawab  terhadap  serapan  cahaya  disebut  dengan  kromofor. Kromofor yang menyebabkan eksitasi dari σ ( orbital bonding ) ke σ* ( orbital unbonding ) adalah  sistem  yang  mempunyai  elektron  σ  pada  orbital  molekul [20] .  Ketika  molekul dye
terpapar  cahaya  dengan  panjang  gelombang  dan  energi  yang  setara  dengan  perbedaan energi  HOMO-LUMO,  panjang  gelombang  ini  akan  menyerap  energi  yang  dapat melerpaskan  elektron  dari  HOMO  ke  LUMO  (σ  ke  σ*). Dye organik  memiliki  ikatan rangkap terkonjugasi dimana serapan optik dan transport muatan didominasi oleh sebagian orbit  terdelokasi  π  dan  π * .  Kemampuan  penyerapan dye pada  panjang  gelombang  sinar tampak  terjadi  akibat  transisi  elektron  dari  π  -π * yang  nilai  celah  energinya  lebih  kecil daripada celah energi σ - σ * . Eksitasi elektronik terendah dari molekul terkonjugasi adalah transisi  π-π*  dalam  celah  energi  akibat  penyerapan  atau  pengemisian  energi  cahaya dalam spektral tampak seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. [22]
300 400 500 600 700 800 0 1 2 3 4 5 ab sor ba nsi ( a.u ) panjang gelombang (nm) Y1 Y2 Y3
Gambar 1. Grafik serapan energi dye DN-F01
Gambar 2. Skema transisi elektronik dari orbital bonding ke tingkat orbital unbonding
2,4 2,5 2,6 2,7 (a h n) 1/2 Photon (eV) Y1 Y2 Y3 (a) (b)
Gambar 3. (a) Celah energi larutan dye Y1, Y2, Y3; (b) Skema diagram energi TiO2 and DN-F01 [15]
Besarnya  energi  yang  dibutuhkan  untuk  mengeksitasi  elektron  adalah  sebesar  celah  pita energi  antara  pita  valensi  dan  pita  konduksi.  Ketika photoanode berbasis  semikonduktor sebagai elektroda kerja disinari oleh foton dengan energi lebih tinggi dari celah pita energi, elektron  dalam  pita  valensi  akan  tereksitasi  ke  pita  konduksi  dan  kemudian  ke  elektroda lawan untuk reaksi reduktif, sedangkan lubang yang tersisa di pita valensi akan mengambil bagian dalam reaksi oksidatif [23] .
Gambar 3(a)  menunjukkan besarnya celah pita energi pada larutan dye Y1, Y2, dan Y3. Celah pita energi  yang diperoleh untuk masing-masing larutan dye adalah 2, 47 eV; 2,42 eV; dan 2,38 eV. Adapun penelitian oleh Tiwari dan Pal (2015) diperoleh besar celah pita energi  untuk dye sintetik  DN-F01  adalah  2,51  eV  yang  nilainya  lebih  besar  daripada larutan dye Y1,  Y2,  dan  Y3 [15] .  Celah  pita  energi  larutan dye yang  lebih  kecil  akan mempermudah  proses generated electron pada  tingkat  energi ground  state ke  tingkat energi excited  state sehingga  akan  mempermudah  transfer  elektron  ke  material  lain  pada struktur sel surya DSSC.
Tabel 1. I-V Kinerja DSSC
Sampel Isc x 10 -3 (A) Jsc (mA/cm 2 ) Voc (volt) Vmax (volt) Imax x 10 -3 (A) Efisiensi (%) Y1 1,52 3,07 0,75 0,55 1,14 1,26 Y2 2,17 4,40 0,78 0,55 1,54 1,75 Y3 2,68 5,43 0,85 0,55 2,16 2,44
Tabel  1.  menyajikan  kinerja  sel  surya  DSSC  dengan  variasi  konsentrasi  larutan dye .  Sel surya  yang  telah  difabrikasi  diuji  menggunakan portable  solar  simulator .  Dari  hasil pengujian diperoleh efisiensi untuk setiap sampel Y1, Y2, dan Y3 masing-masing sebesar 1,26%;  1,75%;  dan  2,44%.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi larutan dye yang  digunakan  sebagai  sensitizer,  maka  efisiensi  yang  diperoleh  akan semakin  besar.  Konsentrasi  larutan dye yang  besar  akan  menghasilkan  celah  pita  energi yang kecil yang menyebabkan kemampuan serapan dan konduktivitas listrik menjadi lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja dari sel surya DSSC dalam mengubah energi surya menjadi energi listrik.
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1 2 3 4 5 6 Jsc (m A/cm 2 ) Voltage (volt) Y1 Y2 Y3
Gambar 4. Kurva I-V
Salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi  kinerja  DSSC  adalah  jumlah  molekul dye yang dapat  diserap  oleh  lapisan  TiO 2 .  Semakin  banyak  molekul dye yang  diubah  untuk diadsorpsi  maka  penyerapan  foton  akan  menjadi  lebih  besar  dan  menghasilkan  nilai efisiensi  yang  lebih  tinggi.  Jumlah  molekul  dye  yang  diadsorpsi  pada  lapisan  TiO 2 dipengaruhi oleh molaritas larutan dye yang diserap ketika lapisan TiO 2 dicelupkan dalam larutan dye [24] .

## KESIMPULAN
Sifat optik larutan dye sebagai sensitizer akan mempengaruhi kinerja kinerja dari sel surya DSSC. Konsentrasi larutan dye yang besar menyebabkan kemampuan penyerapan cahaya oleh dye juga semakin besar. Semakin besar daya serapan, semakin kecil celah pita energi yang  akan  mempermudah  proses generated electron pada  tingkat  energi ground  state ke tingkat energi excited state sehingga akan mempermudah transfer elektron ke material lain pada struktur sel surya DSSC.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penelitian ini didanai oleh Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2020 pada PNPB UNS  (HGR-UNS),  nomor  kontrak  452/UN27.21/PN/2020,  Universitas  Sebelas  Maret Indonesia  dan  didukung  oleh  laboratorium  MINT-SRC,  Universitas  Tun  Hussein  Onn Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Bomben,  P.G.,  Robson,  K.C.D.,  Koivisto,  B.D.,  &  Berlinguette,  C.P.  2012. Cyclometalated  Ruthenium  Chromophores  for  the  Dye-Sensitized  Solar  Cell. Coordinate Chemistry Reviews , pp. 1438-1450.
2 Ahmad, M.S., Pandey, A.K., & Rahim, N.A. 2017. Advacements in the Development of  TiO 2 Photoanodes  and  Its  Fabrication  Methods  for  dye  Sensitized  Solar  Cell (DSSC) Applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews , vo.77, pp.89-108.
3 Wu, K., Ma, J., Cui, W., Ruan, B., & Wu, M. 2017. The Impact of Metal Ion Doping on the Performance of Flexible Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) Cathode
in  Dye-Sensitized  Solar  Cells. Journals  of  Photochemistry  and  Photobiology  A: Chemistry, pp. 29-34.
4 Yang, C., Zhang, H.Q., Zheng, & Y.R. 2011. DSSC with novel Pt Counter Electrodes Using Pulsed Electroplating Techniques. Current Applied Physics, vol.  11, pp. S147- S153.
5 Wan, Z.,  Zhou,  L., Jia, C., Chen, X.,  Li,  Z., Yao,  & X. 2014. Comparative Study on Photovoltaic  Properties  of  Imidazole-Based  Dyes  Containing  Varying  Electron Acceptors in Dye-Sensitized Solar Cells. Synthetic Metals, vol.196, pp. 193-198.
6 Gong, J., Sumathya, K., Qiao, Q., & Zhou, Z. 2017. Review on Dye-Sensitized Solar Cells  (DSSCs):  Advanced  Techniques  and  Research  Trends. Renewable  and Sustainable Energy Reviews , vol. 68, hlm. 234- 246.
7 Sashank,  T.,  Manikanta,  B.,  &  Pasula,  A.  2017.  Fabrication  and  Experimental Investigation  on  Dye  Sensitized  Solar  Cells  Using  Titanium  Dioxide  Nano  Particles. Materials Today: Proceedings , 4, 3918–3925.
8 Zani,  L., Dagar, J., Lai,  S., Centi, S., Ratto, F., Pini, R., Calamante, M., Mordini, A., Reginato,  G.,  &  Mazzoni,  M.  2017.  Studies  on  the  Efficiency  Enhancement  of  Co- sensitized,  transparent  DSSCs  by  Employment  of  Core-shell-shell  Gold  Nanorods. Inorganica Chimica Acta , vol.470, pp. 407-415.
9 Grätzel,  M.  2005.  Solar  Energy  Conversion  by  Dye-Sensitized  Photovoltaic  Cells. Inorg. Chem , vol. 44, 6841–6851.
10 Salman, S.H., Shihab, A.A., & Elttrayef, A.H. 2019. Studying The Effect of The Type of Substrate on The Structural ,Morphology and Optical Properties of TiO 2 Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering. Energy Procedia , vol. 157, pp. 199–207.
11 Manickam,  K.,  Muthusamy,  V.,  Manickam  S.,  Senthil,  T.S.,  Periyasamy,  G.,  & Shanmugam, S. 2019. Effect of Annealing Temperature on Structural, Morphological and Optical Properties of Nanocrystalline Tio 2 Thin Films Synthesized by Sol-Gel Dip Coating Method. Materials Today: Proceedings , vol.23, pp.68-72.
12 Sa’adah, U., Himmah, S.W., Suprayogi, T., Diantoro, M., Sujito, S., & Nasikhudin, N. 2019.  The  Effect  of  Time  Deposition  of  PAN/TiO 2 Electrospun  on  Photocurrent Performance  of  Dye-Sensitized  Solar  Cell. Materials  Today:  Proceedings ,  13,  175– 180
13 Kotteswaran,  S.,  Mohankumar,  V.,    Pandian,  M.S.,  &  Ramasamy,  P.  2017.  Effect  of Dimethylaminophenyl and Thienyl Donor Groups on Zn-Porphyrin for Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Applications. Inorganica Chimica Acta , vol.467, hlm. 256-263.
14 Schmidt-Mende,  L.,  Bach,  U.,  Humphry-Baker,  R.,  Horiuchi,  T.,  Miura,  H.,  Ito,  S., Uchida,  S.,  &  Gratzel,  M.  2005.  Organic  Dye  for  Highly  Efficient  Solid-State  Dye- Sensitized Solar Cells. Advanced Material , vol. 17(7), pp. 813-815.
15 Tiwari,  A.,  &  Pal,  U.  2015.  Effect  Of  Donor-Donor-P-Acceptor  Architecture  of Triphenylamine-Based  Organic  Sensitizers  Over  TiO 2 Photocatalysts  for  Visible- Light-Driven  Hydrogen  Production. International  Journal  of  Hydrogen  Energy ,  vol. 40, issue 30, hlm. 9069-9079.
16 Selvaraj, P., Baig, H., Mallick, T.K, & Sundaram, S. 2018. Charge Transfer Mechanics in  Transparent  Dye-Sensitised  Solar  Cells  Under  Low  Concentration. Materials Letters , 222, 78–81.
17 Yang, C.H., Chen, H.L., Chuang, Y.Y., Wu, C.G., Chen, C.P., Liao, S.H., & Wuang, T.L.  2009.  Characteristics  of  Triphenylamie-based  Dyes  with  Multiple  Acceptors  in Application of Dye-Sensitized Solar Cells. Journal of Power Sources, 188, 627-634
18 Hagberg,  D.,  Marinado,  T.,  Karlsson,  K.,  Nonomura,  P.,  Boschloo,  G.,  Brinck,  T., Hagfeldt,  A.,  &  Sun,  L.  2007.  Tuning  the  HOMO  and  LUMO  Energy  Levels  of
Organic  Chromophores  for  Dye  Sensitized  Solar  Cells. Journal  Organic  Chemistry , vol. 72, pp. 9950-9956.
19 Fessenden, R., & Fessenden, J. 1999. Kimia Organik . Jakarta: Erlangga.
20 Dachriyanus. 2004. Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi . Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (LPTIK) Universitas Andalas
21 Zhang, H., Iqbal, Z., Chen, Z.E., & Hong, Y.P. 2017. Effect of Structural Optimization on  the  Photovoltaic  Performance  of  dithieno[3,2- b: 2’,3’- d ]pyrrole-based  Dye- Sensitized Solar Cells. Royal Society of Chemistry Advances , 7:, 35598-35607.
22 Brütting,  W.  2005. Physics  of  Organic  Semiconductors .  Germany:  WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
23 Shen,  S.,  Chen,  J.,  Wang,  M.,  Sheng,  X.,  Chen,  X.,  Feng,  X.,  &  Mao,  SS.  2018. Titanium  Dioxide  Nanostructures  for  Photoelectrochemical  Applications. Progress  in Materials Science , 98, 299-385.
24 Setyawati, H., Darmoekoesoemo, H., Ningtyasa, A.T.A., Kadmib, Y., Elmsellemf, H., & Kusumag, H.S. 2017. Effect of metal ion Fe(III) on the Performance of chlorophyll as photosensitizers on dye sensitized solar cell. Results in Physics , 7, 2907-2918.